Държавен вестник, бр. 40, 2021 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  40
115 
Фигура 16.2 – Ориентация на образеца за изпитване на заваряване 
Местоположения на надрезите на фигура 16.2: 
.1 
централна линия на заварката; 
.2 
на линия на сливане; 
.3 в зоната с топлинно въздействие (HAZ), на 1 мм от линия на сливане; 
.4 
в HAZ, на 3 мм от линия на сливане; и 
.5 
в HAZ, на 5 мм от линия на сливане. 
16.2.2.4 Ако средната стойност на трите първоначални пробни тела с V-образен 
надрез по Шарпи не отговаря на посочените правила или стойността за повече от един 
образец е по-ниска от изискваната средна стойност, или когато стойността за един 
образец е по-ниска от минималната разрешена стойност за един образец, могат да 
бъдат изпитани три допълнителни образеца от същия материал и резултатите да 
бъдат комбинирани с получените преди това, за да се получи нова средна стойност. 
Ако тази нова средна стойност отговаря на правилата и ако не повече от два отделни 
резултата са по-ниски от изискваната средна стойност и не повече от един резултат е 
по-нисък от изискваната стойност за един образец, частта или партидата могат да 
бъдат приети. 
16.2.3 
Изпитвания на огъване. 
16.2.3.1 Изпитването за огъване може да бъде пропуснато като изпитване за приемане 
на материала, но се изисква за изпитванията за заваряване. Когато се провежда 
изпитване за огъване, това се извършва в съответствие с признати стандарти. 
16.2.3.2 Изпитванията за огъване са напречни изпитвания за огъване, които могат да 
бъдат лицеви, коренови или странични огъвания по преценка на Администрацията. 
Могат обаче да се изискват надлъжни изпитвания на огъване вместо напречни 
изпитвания на огъване в случаите, когато базовият материал и завареният метал имат 
Единични V-образни 
челни заварки 
минимум 1mm 
C/L Образец 
Двустранни V-образни челни заварки 
минимум 1mm 
2-ра заварена страна 
C/L Образец 
1-ва заварена страна 
116 
различни нива на якост. 
16.2.4 Наблюдение на сечението и други изпитвания 
Администрацията може също да изиска наблюдения на макросеченията и изпитвания 
за твърдост, като те се извършват в съответствие с признати стандарти, когато това се 
изисква. 
16.3 
Заваряване на метални материали и изпитване без разрушаване за 
системата за ограничаване на гориво 
16.3.1 Общи положения 
Този раздел се прилага само за основни и допълнителни прегради, включително 
вътрешната преграда, когато тя образува допълнителната преграда. Изпитването за 
приемливост е определено за въглеродни, въглеродно-манганови, никелови и 
неръждаеми стомани, но тези изпитвания могат да бъдат адаптирани за други 
материали. По преценка на Администрацията изпитването на удар на заварки от 
неръждаема стомана и алуминиеви сплави може да бъде пропуснато и други 
изпитвания могат да бъдат специално изисквани за всеки материал. 
16.3.2 Заваръчни консумативи 
Консумативите, предназначени за заваряване на горивни танкове, съответстват на 
признатите стандарти. За всички консумативи се изискват изпитвания на отложените 
заваръчни метали и на челните заварки. Резултатите, получени от изпитванията на 
опън и изпитването на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи, са в съответствие с 
признатите стандарти. Химичният състав на отложения заварен метал се записва за 
информация. 
16.3.3 Изпитвания на процедурите за заваряване на горивни танкове и 
технологични съдове под налягане 
16.3.3.1 Изпитванията на процедурите за заваряване на горивните танкове и 
технологичните съдове под налягане се изискват за всички челни заварки. 
16.3.3.2 Изпитвателните комплекти са представителни за: 
.1 
всеки основен материал; 
.2  
всеки вид консуматив и заваръчен процес; и 
.3 
всяка заваръчна позиция. 
16.3.3.3 За челни заварки в листовия материал изпитвателните комплекти се 
подготвят така, че посоката на валцуване да е успоредна на посоката на заваряване. 
Диапазонът на дебелината, определен при всяко изпитване за заваряване, е в 
съответствие с признатите стандарти. Радиографично или ултразвуково изпитване 
може да се извършва по избор на производителя. 
16.3.3.4 В съответствие с точка 16.2 се извършват следните изпитвания на 
процедурите за заваряване на горивните танкове и технологичните съдовете под 
налягане с образци, изработени от всеки изпитвателен комплект: 
.1  
изпитвания за якост на опън при напречно заваряване; 
.2  
надлъжно изпитване на всички заварки, когато това се изисква от 
признатите стандарти; 
.3  
изпитвания за напречно огъване, като то може да бъде лицево, 
кореново или странично огъване. Могат обаче да се изискват 
надлъжни изпитвания на огъване вместо напречни изпитвания на 
огъване в случаите, когато базовият материал и завареният метал 
имат различни нива на якост;